Die Zersetzung des Hauerits an der Luft etc. 
765 
Erhitzen auf 50° gelang, Inaktivität gegen Silber zu erzielen. Das 
so behandelte Spaltungsstückchen befindet sich jetzt bereits 
7 Monate in einem evakuierten zugeschmolzenen Röhrchen in 
Berührung mit einem Silberblech, ohne daß es im geringsten an- 
gefärbt wäre. 
Die Fernwirkung des Hauerits auf Silber im hohen Vakuum 
erklärt sich ohne weiteres aus der Flüchtigkeit des Schwefels bei 
Zimmertemperatur, die unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte. 
Ob aber diese Erklärung auch für die Einwirkung des Hauerits 
und des Schwefels in der Luft bei Atmosphärendruck ausreichte, 
erschien fraglich, da eine merkliche Flüchtigkeit des Schwefels 
unter diesen Verhältnissen bisher nicht bekannt war, und da es 
nicht ausgeschlossen war, daß sich bei der schwachen Oxydation 
des Schwefels in der Luft Ozon oder Wasserstoffsuperoxyd bildete, 
welche ihrerseits die Anfärbung des Silbers hervorrufen konnten. 
In diesem Falle mußte die Reaktion ausbleiben, wenn der Versuch 
in einem Gase ausgeführt wurde, welches keinen freien Sauerstoff 
enthielt. Ich brachte daher ein Silberblech und einen Schwefel- 
kristall von Girgenti in ein Glasrohr und leitete , ohne daß sicti 
beide berührten, während einer halben Stunde einen langsamen 
Strom von trockenem C 0 2 darüber. An beiden Enden des Rohres 
waren kapillare Verengungen angebracht, welche bei schwachem 
Gasstrome zugeschmolzen wurden. Nach dem Abkühlen wurde der 
Schwefel auf das Silberblech geschüttelt und das Rohr dann ruhig 
liegen gelassen. Während sich ein frisch abgeputztes Silberblech 
in der Luft rasch schwärzte, zeigt das im Kohlendioxyd mit 
Schwefel zusammenliegende nach 28 Stunden nur eine ganz 
schwache, an den Rändern verwaschene Anfärbung. Die verlang- 
samte Einwirkung auf das Silber kann an dem Ausschluß der 
Luft liegen, doch kann sie auch dadurch hervorgerufen sein, daß 
das Blech schon etwas oxydiert war. Da nämlich die eine Verengung 
des Rohres erst nach der Einführung des Schwefels und des 
Silbers angebracht werden kann, und da das Verdrängen der Luft 
durch Kohlendioxyd einige Zeit in Anspruch nimmt, so ist die 
Möglichkeit einer oberflächlichen Oxydation des Silbers nicht von 
der Hand zu weisen. 
Das Rohr wurde nach 28stündiger Einwirkung zerschnitten 
und der Schwefel auf die andere Seite des Bleches gelegt und 
zwar ohne dasselbe zu putzen. Nach 16 Stunden zeigt sich auch 
in der Luft nur ganz schwacher Anlauf an den Berührungspunkten ; 
die Einwirkung war also ebenso schwach als im Kohlendioxyd, 
wofür die verminderte Empfindlichkeit des Silbers verantwortlich 
zu machen ist. Um einen direkten Beweis hierfür zu erbringen, 
schmirgelte ich die eine Hälfte des Silberbleches ab und legte 
ein Stück Schwefel z. T. auf die frisch gesäuberte, z. T. auf die 
oxydierte Fläche. Nach 24 Stunden war die geputzte Hälfte stark 
